Вспучивающие покрытия пониженной пожарной опасности

прямых для изоалкилкетонов и н-алкилкетонов одинаковы и равны 0,855. Это позволяет ввести в уравнение (1) для н-алкилкетонов для 1н(в) поправочный коэффициент K = 0,855 у параметра Ь и получить уравнение типа:

Цв) =a + 0,855ЬМ,

и рассчитывать 1н(в) и изоалкилкетонов с высоким коэффициентом корреляции (0,997). Высокий коэффициент корреляции для зависимости 1н(в) от М для алкилкетонов позволяет рассчитывать 1н(в) с помощью молекулярной массы даже если данные о температурах кипения отсутствуют.

Список литературы

1. ГОСТ 12.1.044-89. «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

2. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х книгах / [Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н и др.]; под ред. Баратова А.Н. - М. : Химия, - 1990. - 272 с.

ВСПУЧИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ

Тимофеева С.В., к.х.н., доцент Ивановский Институт ГПС МЧС России, г. Иваново

Одним из приоритетных направлений в области пожарной безопасности является разработка вспучивающих огнезащитных составов для тканых материалов. Практика показывает, что материалы на тканой основе горят лучше, чем древесина. А стоимость мероприятий, направленных на устранение последствий пожаров, во много раз превышает затраты на их профилактику. Статистика пожаров по стране показывает, с наименьшими потерями из пожара выходит тот, кто использует текстильный дизайн помещения с применением современных негорючих материалов или материалов пониженной пожарной опасности. Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. №12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1-5] текстильные и кожевенные материалы должны применяться в зависимости от функционального назначения и пожарной опасности здания, сооружения или функционального назначения изделия, для которых используются данные материалы.

Требования пожарной безопасности к области применения текстильных и кожевенных материалов устанавливаются исходя из показателей пожарной опасности этих материалов.

Контроль за ограничением горючести полимерных материалов на тканьевой основе стал неотъемлемой частью процесса роста их производства [1-5]. Именно поэтому в области огнезащитных покрытий ведутся непрерывные разработки по усовершенствованию составов, покрытий, композиций и т.п. пониженной пожарной опасности, обладающих эффектом вспучивания.

Широкое применение полимерных синтетических текстильных материалов в декоре помещений, зданий, сооружений с массовым пребыванием людей связано со значительным удорожанием природного целлюлозного сырья, сокращением сырьевых источников в России.

Традиционная пропитка изделий минеральными добавками в случае синтетических материалов часто не даёт надежной огневой защиты, а иногда становилась невозможной. Она, например, неприемлема для лавсана и многих других синтетических волокон. Развитие химических способов снижения горючести и пожароопасности современных тканых материалов и изделий на их основе в настоящее время связано в основном с поиском новых эффективных замедлителей горения, хорошо совмещающихся с ткаными материалами, не требующих их введения в больших количествах и мало влияющих на основные эксплуатационные свойства защищаемых объектов.

Разработка новых покрытий пониженной горючести сопровождается широким рекламированием, вследствие чего в литературе, особенно патентной, сосуществует множество терминов, нередко взаимозаменяемых и далеко не всегда дающих объективную характеристику описываемым материалам. По механизму отклика на воздействие в зоне горения покрытия делятся на две большие группы: трудновоспламеняемые (невспучивающиеся) и вспучивающиеся. Для первой группы, высокотемпературная деструкция сопровождается рядом химических превращений, которые способны ингибировать процесс горения без формирования дополнительного теплоизолирующего слоя, иногда называемого огнезадерживающим трудногорючим или трудносгораемым. Ко второй группе покрытий часто применяют термин пеногенные. Поэтому, для вспучивающихся покрытий, независимо от природы подложки, вполне приемлемо и обозначение огнезащитные. Точно так же огнезащитными иногда называют трудновоспламеняемые покрытия, если по отношению к ним защищаемая подложка более горюча. Предметом нашего исследования явились органические покрытия пониженной горючести, полученные на основе силоксановых каучуков выпускаемых как за границей, так и у нас в России с наполнителем - вспучивающими агентом.

В исследовании были использованы низкомолекулярные силоксановые каучуки. Полимеризация проходила методом поликонденсации и методом полиприсоединения [6,7]. В качестве вспучивающего агента был использован оксилированный графит. Полученные образцы тканых материалов были исследованы по методикам предложенным:

на устойчивость к воспламенению по ГОСТ Р 50810-95; истираемость по ГОСТ 8975-75; водонепроницаемость по ГОСТ 22944-78; водоупорность по ГОСТ 3816-81 изм. 2, 3; жесткость по ГОСТ 8977-74;

кислородный индекс материалов определяли по ГОСТ 12.1.044-84; определение прочности связи покрытия с основой проводили по ГОСТ 17317-71. Массу 1м2 определяли по ГОСТ 17073-71. Данные полученные в результате эксперимента свидетельствуют о повышении устойчивости образцов к воздействию высоких температур. В зоне открытого пламени на тканом образце активно появляется нетлеющий остаток - «кокс», выход которого увеличивается с возрастанием величины сорбции пигмента в поверхностном слое органического покрытия.

Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации №123-фз Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».

2. Тимофеева С.В., А.Е. Осипов, О.Г. Хелевина. Огнезащита текстильных материалов. Металлокомплексы порфиразинов - катализированных отверженных силоксановых покрытий. Пожаровзрывобезопасность. 2009. Т. 18. №5. С. 25-30.

3. Тимофеева С.В., А.С. Малясова, О.Г. Хелевина. Деструкция отвержденных силоксановых покрытий и капроновых тканей с отвержденным силоксановым покрытием под действием пламени. Пожаровзрывобезопасность. 2011. Т. 20. №5. С. 10-13.

4. Тимофеева С.В., О.Г. Хелевина. Влияние тканевой основы на пожарную опасность материалов с силоксановым покрытием. 2011. Т. 20. №4. С. 14-16.

5. Тимофеева С.В., А.С. Малясова, О.Г. Хелевина. Материалы пониженной пожарной опасности с покрытием на основе жидких силоксановых каучуков, отвержденным методом полиприсоединения Пожаровзрывобезопасность, Пожаровзрывобезопасность. 2011. - Т. 20., №9. С.22-25.

6. Долгов О.Н., Воронков М.Г., Гринблат М.П. Кремнийорганические жидкие каучуки и материалы на их основе. -Ленинград: Химия, 1975. -С. 2431.

7. Жданов А.А., Гутцайт Э.Ю., Северный В.В., Андрианов К.А. Реакция полиприсоединения как метод отверждения кремнийорганических полимеров. В. кн. Кремнийорганические соединения.- М.: НИИТЭХИМ, 1967.- С. 147-152.